La proportion de soude à employer se détermine d'après la teneur du minéral en alumine; avec les bauxites françaises, par exemple, pour un poids déterminé de minéral, il convient de prendre environ moitié de soude à 90%. On mélange d'abord les deux matières à sec et on leur ajoute ensuite la quantité d'eau strictement nécessaire pour former une pâte, laquelle, après avoir été desséchée, est soumise, dans un four à réverbère, à un traitement analogue à celui que nous avons indiqué pour la fabrication de la soude. Lorsqu'une prise d'essai ne dégage plus d'acide carbonique, on doit admettre que la calcination est terminée et l'on peut alors procéder immédiatement au lessivage de la matière. On recourt, pour cette opération, à un dispositif de filtration particulier, qui est en communication avec un espace rempli d'air rarifié et qui, en même temps, permet d'effectuer un véritable lessivage méthodique.
Lorsqu'on veut préparer simplement une solution d'aluminate, il convient de ne pas lui donner une densité supérieure à 18° Ba., afin d'avoir un produit susceptible de se conserver.
Lorsqu'on veut, au contraire, préparer l'aluminate, à l'état solide, on doit chercher à obtenir, par le lessivage, un extrait aussi fort que possible, qu'on achève ensuite de concentrer par l'évaporation. Lorsque la proportion d'eau n'est plus que de 20 p. 100 environ, la masse commence à devenir solide et il est alors indispensable de la brasser, avec le plus grand soin, pour éviter qu'elle ne devienne trop compacte. 